E. Münster. 247 



Massen et messinggult og et mørkere, ubestemmeligt farvet 

 Parti. Alle 3 Dele optraadte omtrent i samme Mængde. 



Espedalens nedlagte Værk. 



28. Nikkelsten i Pulverform. Angivet at holde 6.45 

 Procent Nikkel og 0.67 Procent Kobolt. 



Kongsbergs Smeltehylite. 



29. Raasten (1849). Farven broncegul. Bruddet grov- 

 kornigt krystallinisk, enkelte Krystalflader blaalig anløbet. 

 Siebet, mange smaa bvide Korn. 



30. Ra ast en fra samme Udstik som No, 29. Farven 

 broncegul. Bruddet jevnt finkornigt. Siebet, mange smaa 

 bvide Korn. 



31. Raas ten (1872). Fra en af de øverste Kager i Stik- 

 digelen. Farven broncegul. Bruddet grovkornigt krystallinisk 

 og blaat anløbet. Siebet, smaa bvide Korn. 



32. R aasten fra samme Udstik som No. 31, men af Rund- 

 stykket i Stikken. Farven broncegul, Bruddet krystallinisk i 

 det Store men finkornigt i det Smaa, noget smidigt, men var 

 ikke vanskeligt at pulverisere. Siebet, i et Stykke er det 

 udskilte bvide Metal i ligesaa stor Mængde forbaanden som den 

 øvrige Del, i et andet er Metallet meget overveiende, uden at 

 dog de eDkelte Metalkorn naar et større Gjennemsnit end 0.1 

 Millimeter. 



33. T ynd sten fra Sølvsmeltningen (1849) en halv Tomme 

 tyk Kage. Farven mørk blygraa med et rødligt Skjær. Bruddet 

 musligt. Mange smaa Blærerum med lidt Kobber i. Flere 

 smaa Kobberudvæxter paa Kagens Overdel. Siebet, Overdelen 

 mange runde Kobberkorn og traadformige Dele. Siden temmelig 

 fri derfor. 



34. Tyndsten 1849 fra Smeltning af Kobbererts. En i 

 To mm e tyk Kage. Farven som broget Kobbererts. Mange 

 rørformige Blærerum. Siebet, smaa Kobberkorn saavel paa 

 Over- som Underdelen og paa Siden. 



17* 



